セルフレベリング材施工要領書（新築工事版）

平 成 21 年 11 月
日本建築仕上材工業会
ＳＬ材部

会(日本床施工技術研究協議会 監修)

１．適用範囲
この施工要領書は、セルフレベリング材（ＳＬ材）による床塗り新築工事に適用する。

1

２．施工フローチャート

１

事前確認

２

事前準備

・ 施工の詳細確認
・ 下地の確認・ 器具準備・ 下地処理・清３

前処理

掃・ 漏れ止め・ 仕上げ面レベル表示
・ プライマーの塗布・ 準備

４

練混ぜ・流し込み・ 練混ぜ・ 流し込み・ 後片付け

５

養 生

６

手直し

７

（必要に応じて）

完 了（次工程:仕上へ）
2・ 流し込み後の養生・ 床仕上げまでの養生３．ＳＬ材の施工手順
工 程

１

施工要領

留意点

(1)施工の詳細確認①供給方法①固定プラント式の場

袋物、スラリータイプ

合は、輸送時間および可使時間を考慮し、施工計画を立てなければならない。

事前

確

認

②ＳＬ材の厚さ
適用範囲：最小②適用範囲を外れる場

5㎜

最大 20 ㎜

③現場状況

合は製造業者に相談する。

③プライマー塗布から残材捨て場、開口部、作業場、電源、ＳＬ材硬化までの室温

水、施工環境温度

は 5℃以上を標準とする。

(2)下地の確認①下地種別①コンクリート下地の適用下地：コンクリート

上面仕上げは、木ごての※）それ以外のモルタル、ＡＬＣ、

むらとり ＋ 金ごて１

ＰＣａ部材、合板等の場合は、回押えを標準とする。

接着不良等の可能性があるため、なお、下地コンクリートＳＬ材製造業者に相談する。の乾燥期間は，28 日以上とする。
モルタルの乾燥期間は、
・夏期 14 日以上
・冬期 21 日以上

3

②下地の状態以下の場合は事前処理を必要とする。
ⅰ）レイタンスがある
ⅱ）表面が脆弱である（雨打たれ）ⅲ）油分が浸み込んでいる
ⅳ）極端な凹凸・不陸がある
ⅴ）接着不良の可能性があるⅴ）機械ごて等による過度の鏡面仕上げ、養生剤使用、塗料

工 程

２

施工要領

等

留意点

(1)器具準備①レベル出し…水準器（レーザー等）、墨つぼ

事前準備 ②清掃…掃除機、ほうき③プライマー塗布…バケツ、デッキブラシ等④練混ぜ、流し込み…ミキサー、ホッパー、圧送ポンプ⑤均し…トンボ、こて、左官ゲタ(2)下地処理ⅰ）レイタンスがある場合→ポリッシャー等で完全に除去する。
4④ミキサーはＳＬ材製造業者の仕様に従う。

ⅱ）雨打たれの場合→ポリッシャー等で脆弱部を完全に除去する。
ⅲ）油分が浸み込んでいる場合→ディスクグラインダー等で完全に除去する。
ⅳ）極端な凹凸・不陸がある場合→凸部ははつり取り、凹部は補修材等で付け送りする。

補修材は、JIS A 6916
「建築用下地調整塗材」など、製造業者の指定するものを用いる。

ⅴ）接着不良の可能性がある場合→ディスクグラインダー等で目荒しし、接着性を高める。

工 程

３施工要領

留意点

(1)清掃・立入禁止措置をとる。
・掃除機、ほうき等でごみ、埃を除去前処理する。

(2)漏れ止め・隙間及び開口部は補修材等で塞ぐ。

補修材は、JIS A 6916
「建築用下地調整塗材」など、製造業者の指定するものを用いる。

5

(3)仕上げ面レベル表示
・水準器（レーザー等）を用いて墨だしし、あたりをとる。
・あたりは必要に応じて１～３ｍ間隔とし、モルタル、バックアップ材等を設置する。

(4)プライマーの塗布(4)プライマーの吸い込・ＳＬ材打設前日に１～２回塗布する。 みが大きいあるいは殆・希釈倍率、塗布量等はＳＬ材製造業者の仕様による。

どない下地の場合には、製造業者に確認する。

・塗布後、半日以上乾燥させ、埃が入らないように注意する。
・室温が５℃以下の場合は採暖する。

工 程４

施工要領

留意点

(1)準備①セッティング①水は原則として水道・機器（ミキサー、ホッパー、圧送ポ水を使用する。ただし、練混ぜ・ンプ、圧送ホース等）および材料を井戸水を使用する場合流し込み搬入し、設置する。

は、清浄で塩分、鉄分、・電気配線を行う。

硫黄分、有機物等を有害・水を確保する。

量含まないものとする。

6

・ホッパーに 5mm ふるいを設置する。
・安全通路を確保する。
②養生・通風、直射日光を防ぐため、開口部を塞ぐ。
・室温が５℃以下の場合は採暖する。

(2)練混ぜ（袋物）(2)必要に応じて混練し・水量、練混ぜ時間を厳守し、均一に練り混ぜる。

たスラリーのフロー値を測定し、製造業者の指定範囲に合わせる。

(3)流し込み(3)過度のトンボ均しは・スラリーは１ヶ所に流し込まず、移材料分離や白華が発生動しながら、墨およびあたりに合わし易くなるので控える。

せて均一に流し込む。

打継ぎ部はトンボ等で・均し道具（トンボ等）を用いて平坦にする。

タッピングにより新旧の材料を馴染ませた後、・大面積施工時は 50～100m2 毎にせき板を入れると施工し易い。

(4)後片付け・残材、洗い水、空き袋等は監督者の指示に従って適切に処理する。

7必ず平坦に均す。

工 程

５施工要領

留意点

(1)流し込み後の養生・SL 材が硬化するまでは、表面不良（シワ、表層クラック等）を防ぐため、養 生窓や開口部を塞いだままとする。
・軽歩行が可能となった状態から、硬化遅延、白華、凍結防適度に換気し、自然乾燥状態とする。 止のため。
・夜間等室温が５℃以下になる可能性がある場合は採暖する。

なお、ジェットヒーターにより採暖を行う場合は、温風が直接 SL 材表面に当たらないように注意する。

(2)床仕上げまでの養生(2)長期間の放置は乾燥・ 常温７日、冬期は 14 日以上とする。 収縮ひび割れ、浮きの可・ 30 日以内を標準とする。

8能性有り。

工 程

施工要領

留意点

・軽歩行が可能となった状態で、打継補修材は、JIS A 6916

ぎ部の段差、気泡跡、ひび割れ、「建築用下地調整塗材」

手直し

レイタンス、不陸、白華等の有無をなど、製造業者の指定す(必要に応じて)確認し、必要に応じてサンダー、るものを用いる。

６①表面手直しけれん棒および補修材等で処理する。

７完 了(次工程へ)

9

４．注意事項①材料の貯蔵、保管に際しては、水、湿気、直射日光を避ける。
②他の材料を混ぜない。
③外部、常時水のかかる場所、施工後水が浸入する恐れがある場所での使用は避ける。
④施工の際は、必要な保護具を着用する。
⑤材料はメーカーの定める期間内に使用する。
⑥仕上げ材が塗り床の場合はＳＬ材製造業者に相談する。

10

SL 材部会メーカー（50 音順）
メーカー名
宇部興産㈱

住所

連絡先

〒105-8449

建材事業部

東京都港区芝浦

建材販売部

1-2-103-5419-6205

シーバンス N 館 21F
新日鐵高炉セメント㈱〒103-0027

ＳＬ事業部

東京都中央区日本橋3-14-503-5204-8861

祥ビル
太平洋マテリアル㈱〒135-0064

営業本部

東京都江東区青海2-43

03-5500-7510

青海フロンティア 15F㈱トクヤマエムテック〒103-0013

東京営業部

東京都中央区日本橋人形町
1-2-503-5643-3601

ERVIC 人形町 6F
日本化成㈱〒160-0021

関東支社

東京都新宿区歌舞伎町

営業部

2-3-2203-3207-8166

ハイフレックスビル
吉野石膏㈱〒100-0005

セラミック営業部

東京都千代田区丸の内

営業課

3-3-1

03-3216-2670

新東京ビル

11